以SiC、炭黑和热固性酚醛树脂为主要原料,配制成Al粉外加量分别为0和4％(w)的两种试样,经混料、成型、180℃固化、800℃炭化后,在石墨坩埚中用单质Si掩埋,在真空条件下分别经1550、1600、1650和1700℃烧成反应烧结碳化硅.结果表明:1)未添加和添加4％(w)Al粉的试样经1550～1700℃烧成后,其主要物相均为α-SiC、β-SiC和游离Si.2)添加4％(w)Al粉试样的烧后线变化更小;经1600℃烧成后残余Si量最低,SiC含量最高,综合性能最优.3)Al具有较大的可塑性,添加4％(w)Al粉试样的成型致密度更高,气孔更少更小,在反应烧结过程中液态Si渗入的阻力更大,渗入量更少,最终残余量也更少,试样的高温强度更高;经1700℃烧成生成Al4 SiC4,增强了物料颗粒之间的结合.
反应烧结 碳化硅 铝粉 残余硅 显微结构